( i°09 ) 

 silicium flans les résidus des traitements des fontes siliceuses par les réac- 

 tifs les plus variés. Toutefois, celte étude des fontes siliceuses et celle que 

 nous avons faite des propriétés des siliciures de fer définis nous permettent 

 d'affirmer que le silicium existe dans les fontes à l'état combiné sous la 

 forme de siliciure SiFe 2 . 



» Il nous a été facile d'établir, que le silicium est entièrement combiné 

 dans ces produits métallurgiques, par l'examen méthodique de leurs résidus 

 d'attaque par l'acide azotique ou le chlorure double de cuivre et de potas- 

 sium. Nous nous étions assurés préalablement que ces réactifs étaient ab- 

 solument sans action sur le silicium amorphe, alors même qu'il est très 

 divisé. En chauffant pendant douze heures un poids déterminé de silicium 

 amorphe très léger, provenant de la lévigation d'un silicium amorphe pré- 

 paré par le procédé de M. Vigouroux, avec ces solutions, nous avons tou- 

 jours retrouvé intégralement le silicium employé. Or, dans aucun cas, les 

 résidus de l'attaque des fontes par ces mêmes liquides ne renfermaient de 

 silicium libre. Il ne peut donc y avoir de doute sur ce point. 



» Il nous restait à déterminer la nature du composé défini de fer et de 

 sicilium pouvant exister dans ces produits. 



» Dans la série des expériences que nous avons faites, sur la préparation 

 des siliciures de fer définis et notamment dans l'étude des combinaisons 

 qui sont susceptibles de prendre naissance, lorsque l'on fait varier les fac- 

 teurs du système : cuivre, fer, silicium, nous n'avons jamais obtenu de 

 siliciure de fer renfermant une quantité de silicium inférieure à celle exigée 

 par la formule SiFe 2 . Les seuls composés que nous avons pu préparer 

 sont les siliciures Si 2 Fe, SiFe et SiFe 2 . 



» Le siliciure de fer Si'-Fe ne se formant qu'en présence d'un grand 

 excès de silicium ne présente aucun intérêt dans ce cas. Quant au sili- 

 ciure SiFe, l'examen de ses propriélés nous a montré qu'il était facilement 

 dissociable et ne saurait exister dans un milieu pauvre en silicium. Cette 

 facile dissociation a été établie dans un certain nombre d'expériences 

 parmi lesquelles nous citerons la suivante : 



» Un poids déterminé de ce composé SiFe a été additionné d'une quantité d'argent 

 suffisante pour le dissoudre complètement. On a fondu le mélange. Le culot obtenu a 

 été ensuite traité par l'acide azotique. Le r •sidu insoluble renfermait, au lieu du sili- 

 ciure SiFe non magnétique, le siliciure SiFe- magnétique et du silicium libre. Ce 

 dernier a pu être isolé par l'action de l'acide fluorhydrique. En opérant sur très peu 

 de matière nous avons pu obtenir une décomposition presque totale suivant l'équation 



2 SiFe=:SiFe 2 -i-Si. 

 C. R., kjoi, 2- Semestre. (T. CXXXIII, V 24.) l35 



